84 



tersuchungen im 3. Hefte des Arch. der Pharm. Bd. CIX, dass 

 bei der dabei angewendeten Methode eine Umwandlung der 

 S03,MgO + 3 HO in S03,MgO + HO durch die Berüh- 

 rung derselben mit Wasser stattgefunden habe, und begründet 

 seine Ansicht dadurch, dass er in dem durch Behandlung mit 

 starkem Alkohol von den beigemengten Chlorverbindungen be- 

 freiten Kieserit einen Wassergehalt von 30,7 bis 30,9^/o nach- 

 weist, der der Formel SO^,MgO -\- 3 HO entspricht. 



Auf gütige Aufforderung des Herrn Prof. Heintz habe ich, 

 um die Anwendbarkeit der von Dr. Reichardt angewendeten Me- 

 thode näher zu untersuchen, nachstehende Versuche über das Ver- 

 halten der künstlich dargestellten Verbindung SO^,MgO -f- HO 

 sowie des Kieserits zu Alkohol von verschiedener Stärke angestellt. 



Zunächst wurde einfach gewässerte schwefelsaure Magnesia, 

 die durch Erhitzen bei 160^ aus der siebenfach gewässerten dar- 

 gestellt war, mit käuflichem, absolutem, 91 Gewichtsprocente ent- 

 haltendem Alkohol in einem wohl verschlossenen Becherglase 24 

 Stunden in Berührung gebracht, während dieser Zeit öfter um- 

 geschüttelt, sodann schnell abfiltrirt, gepresst und an der Luft 

 vollständig getrocknet. 



Eine Probe von 0,624 Grm. Gewicht zeigte nach dem Er- 

 hitzen bei 160*^ eine Gewichtsabnahme von 0,196 Grm. und hatte 

 somit 31,4^/q Wasser aus dem Alkohol aufgenommen. 



Darauf wurde möglichst reiner Kieserit durch Anrühren mit 

 Wasser, schnelles Abfiltriren und Pressen von den beigemengten 

 Chlorverbindungen befreit. Derselbe enthielt neben einem Aequi- 

 valent Wasser, (die Versuche ergaben 13,3 bis 12,8^/o der bei 

 160*^ getrockneten Substanz), das er beim schwachen Kothglühen 

 des Platintiegels verlor, noch 7,2 bis 7,6^/q, das schon bei 160^ 

 entfernt werden konnte. Im Durchschnitt enthielt also die luft- 

 trockne Substanz 19,5 Proc. Wasser. Im Uebrigen bestand das 

 Mineral aus reiner schwefelsaurer Magnesia; denn eine Analyse 

 desselben ergab, nachdem es vollständig entwässert war: 



Gefunden Berechnet 



Schwefelsäure 66,65 66,67 



Magnesia 33,60 33,33 



Eine Probe des so gereinigten Kieserits wurde mit 9 1 , eine 

 andere mit 84 Y2 und eine dritte mit 74 Gewichtsprocente ent- 

 haltenden Alkohol in derselben Weise behandelt, wie dies mit der 

 künstlichen, einfach gewässerten schwefelsauren Magnesia gesche- 

 hen war. 



1) 0,994 Grm. der ersten Probe gaben nach dem Erhitzen 

 bei 1600 einen Verlust von 0,070 Grm. = 7,047o, beim Erhit- 

 zen bis zum schwachen Rothglühen des Tiegels einen weitern 

 Verlust von 0,121 Grm. = 13,10% der bei 160» getrockneten 

 Substanz. Im Ganzen 19,22% der luftrocknen Substanz. Der 



